108 
E. Lehmann 
bildete sich in diesem Falle durch rascheres Verdunsten an der 
Oberfläche eine Haut, die das weitere Verdunsten der tieferen 
Partien beträchtlich erschwerte. Die Fortdauer der Steigerung de> 
Brechungsvermögens ist zum großen Teil der allmählich sinkenden 
Außentemperatur zuzuschreiben. Diese Auffassung wurde dadurch 
bestätigt, daß ein Ansteigen der Temperatur um 2 — 3° eine Ab- 
nahme des Brechungsexponenten zur Folge hatte, daß derselbe 
jedoch anstieg ohne Rücksicht auf die gestiegene Temperatur, als 
die Oberflächenhaut mit einer Nadel mehrmals durchstoßen wurde. 
Die anfängliche Zunahme des Brechungsexponenten geschieht außer- 
ordentlich rasch entsprechend einer raschen Verdunstung des Xylols. 
2. Die zeitweise rascheren Änderungen im Verlauf von Ver- 
such 1 (11. — 13., 28.— 30., 38. — 40. Tag) zeigen offenbar eine 
jeweilige Abnahme der Außentemperatur au, die ja im dritten Falle 
anch beobachtet wurde. 
3. Unter Luftabschluß (Oberflächenhaut) ändert sich das 
Brechuugsvermögen nicht mehr durch Verdunsten, sondern nur nocli 
infolge Änderung der Temperatur. Aus dem Normalwert 1,5335 
bei 12° müßte für 5° der Wert 1,5357 folgen. Dieser Wert wird 
aus dem obengenannten Grunde nicht erreicht. Analog hiermit ist 
das Verhalten im Dünnschliff, wo der Kollolith durch das Deck- 
gläschen sowie durch die Bildung einer rundlichen Kruste so gut 
wie luftdicht abgeschlossen ist. Ein Gleiches gilt naturgemäß für 
Canadabalsam, wenn solcher, wie es wohl häutig geschieht, gelöst 
zum Eindecken der Schliffe verwendet wird. So erklären sich die 
von Wülfing und von mir gemachten Beobachtungen, daß das Ein- 
deckungsmaterial nach Jahresfrist, ja sogar nach 40 Jahren noch 
zähflüssige oder klebrige Konsistenz besitzt. Es ist dabei sehr wohl 
möglich, daß die Brechungsexponenten noch wesentlich unterhalb 
der bisher angegebenen niedrigsten Werte bleiben, wie das in den 
von mir untersuchten Schliffen der Fall war, wo der Kollolith auch 
nach zwei Jahren unzweifelhaft einen niedrigeren Brechungs- 
exponenten als 1,5243 besaß. 
4. Im Versuch 2 erfolgte rasche Zunahme des Brechungs- 
vermögens des Kolloliths. Der Normalwert 1,5353 für 12° wird 
rasch überschritten. Ein Kontroll versuch bestätigte dieses Verhalten. 
Es findet, da die Luft zu allen Teilen der Substanz gleichmäßig Zu- 
tritt hat, seine Erklärung sehr wahrscheinlich darin, daß chemische 
Veränderungen (Oxydation) eintreten , die das Brechungsvermögen 
stark beeinflussen. 
Versuchsreihe III. 
Kollolith in Xylol gelöst, mit Deckgläsclien bedeckt. 
Diese Versuchsbedingungen geben am vollkommensten die Ver- 
hältnisse beim Dünnschliff wieder. Es wurden zwei Versuche aus- 
gefnhrt. Der Kollolith war in beiden Fällen mit kreisrundem Deck- 
